Surovina čís. I. pochází z Malé Bytyšky na Moravě, představuje 
hmotu nestejnorodou, barvy červenohnědé, chová vedle zrn křemenných 
a živcových i kořínky rostlin. Chemickou analysou zjištěno následující 
složení, které ukazuje na blízké příbuzenství k hlínám: 
ztráta žíháním . 
. 5,90% 
kysličníku křemičitého . 
. 63,70% 
,, železnatého . 
. 0,43% 
„ železitého . 
. 10,22% 
„ vápenatého. 
. 0,96% 
„ hlinitého. 
. 17,32% 
„ hořečnatého. 
. 0,83% 
„ draselnatého .... 
. 0,65% 
„ sodnatého. 
. 0,002% 
celkem 
. 100,012% 
Ztráta sušením při 120° C .. 
.. 0,84% 
Mechanickým rozborem shledáno, že 
surovina skládá se z 97,2% 
prášku a 2,7% odpadku, zrn křemenných 
a živcových. 
Prášek dle chemického rozboru obsahuje: 
kysličníku křemičitého ...... 
. 64,80% 
, hlinitého . 
. 16,44% 
„ železitého . 
. 12,30% 
„ železnatého. 
. 0,51% 
Mimo to ve sledech nalezen i mangan. 
Surovina čís. II. jest původem taktéž z Malé Bytyšky na Moravě 
a jeví se býti kaolinickým pískem. Představuje hmotu nestejnorodou, 
barvy nažloutlé, chovající vedle dosti jemného prášku, zrnka větší, po¬ 
měrně tvrdá, která po očištění obsahují jádra křemenná a živcová. Dle 
chemického rozboru měla tato surovina následující složení: 
ztráta žíháním . 
....... 5,52% 
kysličník křemičitý . 
. 68,87% 
„ železnatý . 
. 0,30% 
„ železitý . 
. 1.48% 
„ hlinitý . 
. 19,26% 
„ vápenatý . 
....... 1,30% 
„ hořečnatý . 
„ draselnatý . 
. 2 32% 
„ sodnatý . 
úhrnem ., 
. 100,11% 
Ztráta sušením při 120° C ... 
. 0,56% 
XXXIX. 
